Reservatórios só com soldaduras circunferenciais apenas (duas secções) sobre amostras extraídas dos locais indicados no apêndice 2, figuras 2a e 2b, ao presente anexo: Os ensaios enunciados no n.o 2.1.2.1.1, com exceção das alíneas c), e) e f), que não são aplicáveis. O provete para o ensaio de tração do material de base deve ser colhida de acordo com as alíneas a) ou b) do ponto 2.1.2.1.1 acima. 2.1.2.1.3. As amostras insuficientemente planas devem ser aplainadas por prensagem a frio. 2.1.2.1.4. Em todas as amostras que contenham soldadura, o excesso desta deve ser retirado à máquina. 2.1.2.2. Ensaio de tração 2.1.2.2.1. Ensaio de tração com o metal de base 2.1.2.2.1.1. O ensaio de tração deve ser realizado em conformidade com as Euronorms EN 876, EN 895 e EN 10002-1. 2.1.2.2.1.2. Os valores determinados para o limite de elasticidade, para a resistência à tração e para a extensão após rotura devem ser conformes às características do metal, nos termos do requerido no n.o 1.3. do presente anexo. 2.1.2.2.2. Ensaio de tração sobre as soldaduras 2.1.2.2.2.1. Este ensaio de tração, perpendicular à soldadura, é realizado num provete em que, sobre um troço central, que pode ir até 15 mm para além de cada rebordo da soldadura, a secção transversal é reduzida e a espessura não ultrapassa os 25 mm, conforme se vê no apêndice 3, figura 2, do presente anexo. Para além deste troço central, a espessura do provete deve aumentar progressivamente.